Радужное чернение для медных сплавов

Стара версия этой статьи - Чернение

Чернение №1 и чернение№2, краткая инструкция.

### Предыстория.

Чернения называются так, потому что финальная стадия патинирования дает на меди, латуни, бронзе и нейзильбере иссиня-черные и сталисто-черные оттенки. А в процессе патинировпния на изделии получаются разнообразные радужные оттенки, по очереди: золотистый, оранжевый (коричневатый), красный, фиолетовый, синий (голубой) и, в конце концов, синевато-черный (медь, бронза) или сталисто-серый (латунь).

### Меры предосторожности.

Работать следует в перчатках, маске лепестке, желательно фартуке или халате. Во время работы с растворами не следует принимать пищу, курить и тд. Желательно производить все действия в хорошо проветриваемом помещении вдали от пищевых продуктов. Хранить растворы следует в плотно закрытых бутылках, отдельно от пищевых продуктов, в недоступном для детей месте при комнатной температуре. Срок хранения минимум год.

### Процесс.

> Обязательные стадии процесса, которые нужно соблюдать при нанесении раствора:
>
>

#### Тщательная механическая очистка изделий.

ТЩАТЕЛЬНАЯ! Изделия нужно зачистить любым подходящим или возможным способом до полного блеска, на поверхности не должно оставаться никаких следов окалины, побежалостей итд итп, поверхность должна быть равномерная, одного цвета. Почитать про механическую обработку можно тут.

#### Обезжиривание.

И снова ТЩАТЕЛЬНОЕ. Нужно снять с металла все остатки абразивных веществ, жиров, масел, итд. Лучше всего для этого подходит ацетон и чистые (не бумажные) салфетки или чистая ветошь. Почитать про обезжиривание можно в статье Обезжиривание.

#### Нанесение.

Наносить следует сразу же после обезжиривания поверхности!

Можно это делать разными способами.

##### - Купание.

Изделие погружается в ванночку с раствором. Если раствор концентрированный, он работает максимально быстро, почти сразу уходит в серый/черный. Для того, чтобы раствор работал медленнее и давал радужные оттенки, его нужно разводить водой (желательно дистилированной, но не обязательно) в пропорции от 1:1 (1 часть раствора + 1 часть воды) до 1:10 (1 часть раствора + 10 частей воды).

Изделие нужно полностью погрузить в раствор, желательно, чтобы на изделии не осталось пузырьков воздуха и воздушных мешков. Перемешивать раствор не обязательно, но изделие желательно доставать из раствора и осматривать, проверяя равномерность окраски.

##### - Натирание.

Натирание или нанесение кистью. Раствор наносится на изделие кистями любой жесткости или втирается в предмет салфетками (не бумажными), чистой ветошью. Для того, чтобы раствор работал медленнее, его можно разводить водой (желательно дистилированной, в пропорции от 1:1 (1 часть раствора + 1 часть воды) до 1:3 (1 часть раствора + 3 части воды).

##### - Обрызгивание.

Обрызгивание из пульверизатора. Изделие обрызгивается разведенным раствором из пульверизатора.

#### Промывка.

Запатинированное изделие тщательно промывается теплой или холодной водой.

#### Сушка.

Изделие сушится ветошью, салфетками или древесными опилками до полного высыхания.

#### Нанесение защитного покрытия (обязательно).

Так как слой патины является достаточно тонким и реагирует на воздухе, изделие сразу после сушки должно быть еще раз обезжирено (желательно), после чего его нужно законсервировать любым подходящим лаком или воском. Про лаки и воски можно почитать тут.

Готово!

* ЛакЛаба
* FAQ ПО ПАТИНЕ
* Техника безопасности
* Механическая обработка
* Обезжиривание
* Нанесение
* Классификация
* Чернение
* Растворы для стали
* Малахиты
* Японские патины
* Патины для серебра
* Ржавление
* Финишное покрытие
* О лаках, подробно
* Про воски
* Состав не работает?
* Философия патины
* Как сделать заказ